2 6 
Eigentümlichkeiten. Die breiten Jahresringe mit 
rothem Herbstholz machen das Holz sehr ungleich (Nördlinger); 
es ist härter und schwerer als das der gemeinen Kiefer 
(Mathieu) ; doch als weich zu bezeichnen (Nördlinger). 
Verwendung. Zu grossen Masten weniger geeignet als 
die gemeine Kiefer. Wegen des Harzreichthumes eines der 
dauerhaftesten Bau- und Werkhölzer zu Wasserbauten und 
zu Schweller oft dem Lärchenholz gleichgeachtet. Als Nutz¬ 
holz in der Praxis weniger g-eschätzt als es verdienen würde. 
Sehr verwendbar zur Schindelfabrikation. Grosser Harzgehalt 
macht es sehr brennkräftig. Kochwirkung (für Rothbuchen- 
holz = i) i• 17 bis 075. 
Tafel 6 . 
Pinus Cembra L. 
(Zirbelkiefer.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Farbe des Splintes 
ist gelblichweiss ; der Kern rothbraun, wenig- glänzend ; an¬ 
genehmer Geruch. 
Die Jahresringe sind von bewunderungswürdig gleich- 
mässigem Verlauf (Nördling'er). Die Herbstschicht der Jahres¬ 
ringe ist schmal ; geht ohne scharfe Grenze in die Frühjahrs¬ 
schichte über ; daher die Jahrringe etwas verwischt; be¬ 
sonders im Kern. Markstrahlen sind nur schwer sichtbar; 
einreihig; auch mehrreihig. Die inneren Markstrahlzellen 
haben grosse Lochtüpfel; die äusseren kleine behofte Tüpfel 
(Moeller). Mit der Loupe betrachtet; erkennt man zahlreiche 
kleine ITarzgänge ; meist der Herbstg'renze der Jahrringe 
genähert. 
Dichte. Im Hochgebirge erwachsen: Grüngewicht 
0*879; lufttrocken 0*697; dürr 0*530 (Hartig) ; junger Baum: 
Trockengewicht innen 0*51 ; aussen 0*36. 
Schwinden. Bei jungen Bäumen im Halbmesser 1*9%; 
in der Sehne 3W/o- 
